( 9'5 ) 



« Mes recherches datent de juillet 1882; elles ont été cnlicpriscs sur 

 la demande de M. Lan, alors professeur de Métallurgie à l'École des 

 Mines (mort depuis, directeur de l'Ecole, en i885). Devançant sur ce point 

 l'opinion générale des métallurgistes, M. Lan pensait que la présence de 

 très faibles quantités d'aluminium ou de métaux alcalino-terreux pou- 

 vait influer beaucoup sur les qualités des fontes, des fers et des aciers. 

 Il me fit envoyer, à cette époque, des échantillons de fontes des diffé- 

 rentes usines de la Société de Chàlillon-Commentry, en me priant d'v 

 chercher les minimes quantités d'aluminium qu'il croyait devoir exister 

 au moins dans quelques-unes d'entre elles, fournies par le traitement de 

 minerais très alumineux du Berry. 



» Les résultats de mes analyses furent presque absolument négatifs 

 pour les fontes, car je n'y trouvai que des traces douteuses d'alumine, que 

 l'on pouvait attribuer à de petites inclusions de laitier. Elles révélèrent, 

 au contraire, la présence d'un peu d'aluminium dans quelques échantillons 

 d'aciers fondus. 



» De semblables recherches n'avaient guère alors qu'un intérêt théo- 

 rique et je négligeai de les publier à ce moment, préférant attendre de 

 pouvoir le faire de concert avec M. Lan, lorsque ses idées seraient mieux 

 fixées sur l'influence des métaux terreux. Mais, depuis cette époque, l'in- 

 troduction artificielle de l'aluminium dans les fontes et les aciers de mou- 

 lage commençant à se faire dans l'industrie a donné à la question du do- 

 sage de ce métal une importance beaucoup plus grande. 



» La méthode que je vais exposer est fondée sur des réactions que j'ai 

 depuis longtemps signalées et dont j'ai indiqué plusieiu's applications 

 (^Comptes rendus, 18 juillet i88r, 8 mai 1882, 7 avril 1884) : l'alumine peut 

 être précipitée intégralement à l'état de phosphate neutre par ébullition 

 dans une liqueur faiblement acétique; cette précipitation réussit égale- 

 ment bien en présence d'une quantité considérable de fer, qui n'est pas 

 précipité, si l'on a eu la précaution de réduire préalablement le sel ferrique 

 en sel ferreux au moyen de l'hyposulfite de soude. 



» Appliquant ces principes au cas spécial de la recherche de très petites 

 quantités d'aluminium dans la fonte, le fer ou l'acier, on opère delà façon 

 suivante : 



» On prend une qiianliic de mêlai un peu grande, los'' par exemple, et on l'attaque 

 par l'acide chlorhydrique dans une capsule de platine. Ou évite, autant que possible, 

 l'emploi du verre ou de la porcelaine, pour ne pas s'exposer à rintroduction acciden- 

 telle, dans le liquide, d'alumine provenant des vases. 



C.R., 1890, 2" Semestre. (T. CM, N" 24.) 122 



